— 417 — 



La velocità di raffreddamento ha una grande influenza sul ritardo della 

 cristallizzazione, e per un raffreddamento rapidissimo essa è addirittura im- 

 pedita, dimodoché le miscele si solidificano in masse vetrose. Questo accade 

 di preferenza per forti concentrazioni di Sb 2 0 3 . 



L'aspetto delle masse fu3e è metallico per concentrazioni elevate di 

 trisolfuro, il loro colore è grigio ferro, per quelle invece ad alta concentra- 

 zione di triossido si ha color giallo rossastro speciale; tutte sono molto 

 fragili. 



Dalle curve di raffreddamento delle varie miscele si può compilare la 

 seguente tabella di valori medi per le temperature critiche: 



N. 



Concentrazioni 

 in °/ 0 molecolari 



Equilibri 

 mono varianti 



Equilibri 



i li vari a nf i 



1 1 1 V ili 1 eli il li 



Durata 

 degli equilibri 

 invarianti 





Sb 3 0 3 



Sb„S 3 



i 



II 



1 



100 — 



0.— 





656° 







2 



97.5 



2.5 



644° 





— 







3 



95.— 



5.— 



632 









4 



90.- 



10.— 



616 









5 



85.— 



15.— 



608 









6 



SO.— 



20.- 



592 



487 





30 



7 



70. - 



30 — 



580 



486 





70 



8 



60.- 



40.— 



569 



489 





140 



9 



50.— 



50.— 



560 



488 





150 



10 



40.— 



60.— 



526 



489 





170 



11 



33.33 



66.66 





489 





190 



12 



30.— 



70.- 



500 



488 





120 



13 



25.— 



75.— 



513 



487 





30 



14 



22.50 



77.50 



519 









15 



20.- 



80.— 







522» 



70 



16 



16.66 



83.33 



530 





521 



110 



17 



15 — 



85.— 



530 





522 



110 



18 



10.— 



90.- 



544 





522 



90 



19 



5.— 



95.— 



547 





522 



60 



20 



0.— 



100.— 





548 







In questa tabella le singole durate degli equilibri invarianti sono espresse 

 in secondi e riferite col calcolo a masse di 10 grammi. 



Coi dati riportati si costruisce il diagramma temperature-concentrazioni 

 rappresentato della fìg. 1, il quale esprime quindi lo stato di equilibrio nel 

 sistema Sb 2 S 3 -f Sb 2 0 3 alle varie temperature. 



